432 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



J'ai essayé d'analyser le mécanisme rie cette coagulation en comparant 

 le latex de caoutchouc à des solutions colloïdales et des suspensions très 

 fines. 



Le latex de Eevea Brasiliensis, qui m'a été obligeamment donné par 

 M. le D* Morisse, a été d'abord soumis à une dialyse prolongée dans des 

 sacs en coUodion, il a été ainsi débarrassé des cristalloïde^ qu'il contient 

 en solution: la conductivité électrique du latex après dialyse était égale à 

 5.io~% celle de l'eau distillée employée était 2.10 **; avant la dialyse la 

 conductivité était égale à 33oo. lo"". 



Si l'on place ce latex dialyse dans un champ électrique, on voit les glo- 

 bules de caoutchouc se déplacer vers l'anode, de sorte que, après 4 î^ 

 5 heures, le liquide au voisinage de la cathode devient clair, tandis que le 

 latex s'est épaissi au voisinage de l'anode. Par conséquent le latex de caout- 

 choiie est une èmulsion négative. La grosseur des globules étant très faible, 

 de o'^,5 à 2^^ de diamètre, on doit donc comparer la coagulation du latex de 

 caoutchouc à la précipitation des colloïdes négatifs. L'étude des conditions 

 de coagulation du latex de caoutchouc conduit aux trois résultats suivants : 



i" La coagulation du latex par les électrolytes est déterminée par les ions 

 positifs de ces électrolytes. 



Ce sont les acides et les sels des métaux bivalents et Irivalents qui produisent le 

 plus facilement la coagulation du latex; il y a donc un parallélisme complet avec la 

 précipitaUon des colloïdes négatifs. 



1° La structure du coagulum varie avec la nature et la concentration des 

 corps employés pour la coagulation. , 



Un coagulant faible produit la formation d'un précipité pulvérulent ou flo- 

 conneux; un ce agulant énergique produit, au contraire, la formation d'un 

 caillot élastique à structure réticulaire. 



Les deux figures suivantes donnent des reproductions photographiques des deux 

 modes de coagulations; la même quantité de latex a été additionnée dans le premier 

 cas de GaGI-4- H Cl et dans le deuxième cas de CaCI-4- NaOH. 



La quantité d'alcali qu'il suffit d'ajouter pour empêcher la formation du réseau et 

 provoquer la coagulation en tlocons isolés est extrêmemeut faible, souvent ^oioT nor- 

 male suffit. 



Lorsqu'on étudie la structure du caillot en réseau obtenu par différents agents coa- 

 gulants, on voit que la finesse des mailles du réseau varie suivant la nature du coagu- 

 lant et suivant la vitesse avec laquelle se produit la coagulation. 



3" Les propriétés élastiques du caoutchouc obtenu par la coagulation d'un 

 même latex varient beaucoup suivant l'agent coagulant employé. 



